焊接质量培训气保焊常见的质量缺陷和防止措施气保焊常见的质量缺陷和防止措施2012. 07. 17~08. 28品管部2014年07月 09日 五 气保焊常见质量缺陷--气孔缺陷原因/现象检查项及防止措施气孔•混合气体流量不足•空气混入混合气体中•保护气被风吹走•喷嘴被飞溅颗粒堵塞•气体纯度不符合要求•焊接接头处较脏•焊接接头处较脏•喷嘴与母材距离过大•焊丝弯曲•调整气体流量到15~20L/min, 气瓶中的气压应>1000kPa•检查气管有无泄漏处, 气管接头是否牢固•风速大于2m/s时应采取防风措施•去除飞溅(利用飞溅防堵剂或机械清除•去除飞溅(利用飞溅防堵剂或机械清除)•使用合格的富氩气混合气体•焊接接头处清除粘附油、 绣、 水、 赃物和油漆•通常为10~15mm, 根据电流和喷嘴直径进行调整•使电弧在喷嘴中心燃烧, 应将焊丝校直2 五 气保焊常见质量缺陷--气孔3 五 气保焊常见质量缺陷--气孔4 缺陷原因/现象检查项及防止措施焊缝成形不良•电弧、 电压选择不当•焊接电源与电弧电压不匹配•焊接回路电感值选择不合适•送丝不均匀, 送丝轮压送丝不均匀, 送丝轮压紧力小, 焊丝有卷曲现象•导电嘴磨损严重•操作不熟练。•选择合理的焊接参数•检查送丝轮并做相应调整•更换导电嘴•提高操作技能五 气保焊常见质量缺陷--成形不良5 五 气保焊常见质量缺陷--成形不良6 缺陷种类原因/现象检查项及防止措施飞溅多•焊接规范不合适•输入电压不平衡•磁吹偏•焊丝种类不合适•选择合适的电弧电压及电流•一次侧有无断相(保险丝等)•改变一下地线位置, 减少焊接区的间隙, 设置工艺板•按所需的熔滴过渡状态选用焊丝五 气保焊常见质量缺陷--飞溅多7 五 气保焊常见质量缺陷--飞溅多8 缺陷种类原因/现象检查项及防止措施咬边•焊接规范不合适•焊枪操作不合理•降低电弧电压, 降低焊速, 调整焊接方向•调整焊枪角度和指向位置, 改进焊枪摆动方法五 气保焊常见质量缺陷--咬边9 五 气保焊常见质量缺陷--咬边1 0 五 气保焊常见质量缺陷--咬边11 缺陷种类原因/现象检查项及防止措施焊瘤•焊接规范不合适•焊枪操作不合理•提高电弧电压, 适当提高焊速, 减短焊丝干伸长•调整焊枪角度和指向位置, 改进焊枪摆动方法五 气保焊常见质量缺陷--焊瘤1 2 五 气保焊常见质量缺陷--焊瘤1 3 缺陷种类原因/现象检查项及防止措施烧穿•焊接规范不合适•坡口不良, 间隙过大•调小电流, 调小电压, 适当减小坡口角度•增加钝边, 减小根部间隙, 使坡口角度一致度致五 气保焊常见质量缺陷--烧穿1 4 五 气保焊常见质量缺陷--烧穿1 5 缺陷种类原因/现象检查项及防止措施夹渣•焊接规范不合适•前层焊缝有残留的熔渣•适当增加电流、 焊接速度•减小摆动宽度, 减小焊丝干伸长五 气保焊常见质量缺陷--夹渣1 6 五 气保焊常见质量缺陷--夹渣1 7 缺陷种类原因/现象检查项及防止措施未焊透•焊接规范不合适•焊枪操作不合理•接头形状不良•加大电流, 调低电压, 减短焊丝干伸长•调整焊枪角度和指向位置, 改进焊枪摆动方法•加大坡口角度和根部间隙, 选择合适加大坡口角度和根部间隙, 选择合适的接头形状五 气保焊常见质量缺陷--未焊透1 8 五 气保焊常见质量缺陷--未焊透1 9 缺陷种类原因/现象检查项及防止措施裂纹•焊缝深宽比太大; 焊道太窄•焊缝末端处的弧坑冷却过快•焊丝或工件表面不清洁洁•焊缝中含C、 S量高而Mn量低•多层焊的第一道焊缝过薄•增大电弧电压或减小焊接电流, 以加宽焊道而减小熔深; 减慢行走速度,以加大焊道的横截面。•采用衰减控制以减小冷却速度; 适当地填充弧坑; 在完成焊缝的顶部采用分段退焊技术直到焊缝结束分段退焊技术, 一直到焊缝结束。•焊前仔细清理•检查工件和焊丝的化学成分, 更换合格材料•增加焊道厚度五 气保焊常见质量缺陷--裂纹20 五 气保焊常见质量缺陷--裂纹21 缺陷种类原因/现象检查项及防止措施未熔合•焊缝区表面有氧化膜或锈皮•热输入不足•焊接熔池太大•焊接技术不合适焊接技术不合•接头设计不合理•在焊接之前, 清理全部坡口面和焊缝区表面上的轧制氧化皮或杂质•提高送丝速度和电弧电压; 减小焊接速度•减小电弧摆动以减小焊接熔池减小弧摆动减小焊接熔•采用摆动技术时应在靠近坡口面的熔池边缘停留; 焊丝应指向熔池的前沿•坡口角度应足够大, 以便减少焊丝伸出长度(增大电流) , 使电弧直接加热熔池底部; 坡口设计为J形或U形五 气保焊常见质量缺陷--未熔合22 五 气保焊常见质量缺陷--未熔合23 缺陷原因/现象检查项及防止措施电弧不稳•导电嘴内孔尺寸不合格•导电嘴磨损•焊丝送进不稳•网路电压波动•导电嘴与母材间距过大焊接电流过低•焊接电流过低•接地不牢•焊丝种类不合适•应使用与焊丝直径相应的导电嘴•导电嘴内孔可能变大, 导电不良•选装尺寸合适的送丝轮, 增加加压滚轮压紧力, 增加导丝管曲率(导丝管尽量放直)次电压变化不要过大•一次电压变化不要过大•该距离应为焊丝直径的10~15倍•使用与焊丝直径相应的电流•应把地线可靠连接•按所需的熔滴过渡状态选用焊丝五 气保焊常见质量缺陷--电弧不稳24熔透过大•热输入过大•坡口加工不合适•减小送丝速度和电弧电压; 提高焊接速度•减小过大的底层间隙; 增大钝边高度 缺陷种类 原因/现象检查项及防止措施蛇形焊道 •焊丝干伸长过大•焊丝的校正机构调整不良•导电嘴磨损严重•保持适合的干伸长•再仔细调整•更换新导电嘴五 气保焊常见质量缺陷--蛇形焊道25 下列焊缝有何缺陷?26 下列焊缝有何缺陷?27 下列焊缝有何缺陷?28 下列焊缝有何缺陷?29 下列焊缝有何缺陷?30 下列焊缝有何缺陷?31 下列焊缝有何缺陷?32 下列焊缝有何缺陷?33 人人争当远大第一焊工!34